— 416 — 



del tellurio (452°) la temperatura di solidificazione si abbasserebbe regolar- 

 mente fino a 345° dove si avrebbe un primo punto eutectico; poi la tem- 

 peratura crescerebbe rapidamente fino a 955°, punto di fusione del tellururo 

 d'argento Ag 2 Te. Di poi la linea di fusibilità terminerebbe per due tratti 

 pressoché rettilinei che si tagliano in un punto corrispondente a un secondo 

 eutectico che fonde verso 825°. Sono questi gli unici dati forniti dal Pélabon, 

 da cui si desume l'esistenza di un solo composto. Tuttavia egli avrà pro- 

 babilmente eseguito diverse esperienze, per poter dare la rappresentazione 

 grafica che risulta dalla figura annessa alla sua pubblicazione. Da essa si 

 può calcolare approssimativamente la concentrazione dei due eutectici. Quello 

 a 345° corrisponde a 33 °/o in peso Ag, cioè 36,7 atomi % Ag; quello a 

 825° corrisponde a 77 °/ 0 in peso d'argento, cioè 80 atomi % Ag. 



Le nostre determinazioni dimostrano che i dati del Pélabon erano forse 

 troppo scarsi per poter cogliere tutte le caratteristiche del sistema, perchè 

 oltre al oomposto Ag 2 Te, se ne ha un altro della composizione verosimile 

 AgTe che a temperatura più bassa subisce una trasformazione: di più la 

 concentrazione degli eutectici è diversa da quella di Pélabon specie per 

 quello Ag 2 Te-f-Te, e così pure è diversa (circa 47°) la temperatura corri- 

 spondente a quest'ultimo eutectico. 



Facciamo osservare che il Puschin (') determinando le differenze di 

 potenziale delle pile a concetrazione Ag- 1 1 /, norm. Ag N0 3 1 Ag Te^ conferma 

 l'esistenza del composto Ag 2 Te. 



Per via umida il composto si prepara facendo reagire la soluzione di 

 tellururo di sodio con quella di acetato d'argento oppure la soluzione 

 di nitrato d'argento col tellurio metallico, o la soluzione ammoniacale di 

 cloruro d'argento col tellurio metallico 



Le esperienze vennero eseguite nel solido modo, servendoci di un ter- 

 moelemento Pt-PtRd, e di un galvanometro di Siemens e Halske. 



Le leghe vennero protette dall'ossidazione mediante un'atmosfera di 

 azoto. Le leghe fondenti ad alta temperatura vennero studiate in provette di 

 porcellana riscaldate in un forno elettrico a resistenza di Heraeus, leggendo 

 la temperatura ogni 5". 



H Z. anorgan. Chemie, 56, 1 (1907). 



( 2 ) Tibbals, Jour. arri. chem. Soc. 31, 902 (1909). 



( 3 ) Lenher, Chemical News, 101, 123 (1910). 



